( i643 ) 



tralie, et en gnral sur ceux de la priode tertiaire j et d'un travail dvelopp 

 de M. Costa sur la structure de VAmphioxus. 



CRAMIQUE. Sur la prparation d'un jaune fusible mler pour la pein- 

 ture sur porcelaine; par M. Salvetat, attach au laboratoire des recher- 

 ches de la Manufacture royale de porcelaine de Svres. 



La peinture sur porcelaine diffre essentiellement de la peinture 

 rhuile par ses mojjens et par ses mthodes. Au talent de composition et 

 d'excution, l'artiste doit joindre une longue exprience, une connaissance 

 profonde des modifications que la cuisson ncessaire pour fixer son oeuvre 

 peut amener dans la nuance de quelques couleurs, surtout dans celle des cou- 

 leurs d'or. 



I/harmonie est une condition importante qu'un long exercice de leur 

 art put seul faire acqurir M""* Jaquotot et MM. Dranger, Georget, 

 Robert, etc. ; mais mme les plus belles de leurs premires productions 

 manquent de ce glac uniforme qui sduit dans les travaux plus rcents 

 qu'ils excutrent aids des ressources du jaune fusible dont je vais parler. 



La difficult d'arriver satisfaire la premire de ces conditions rsulte 

 de la raction qu'exercent les uns sur les autres , la temprature o la pein- 

 ture se fixe, les diffrents lments qui entrent dans la composition des cou- 

 leurs, ractions qui se manifestent par des changements peu sensibles, il est 

 vrai, pour des yeux peu exercs, mais trop rels pour chapper au vritable 

 artiste. Le peintre qui possde son art connat les couleurs qui peuvent se 

 mlanger. Du reste, il est possible que la chimie parvienne un jour aug- 

 menter encore le nombre des principes simples ou composs, assez rfrac- 

 taires pour conserver, mme dans les mlanges , le ton qu'ils ont avant la 

 cuisson. 



Quant la condition d'un glac bien uniforme , la composition des cou- 

 leurs vitrifiables semble y mettre obstacle , au moins pour les couvertes com- 

 poses de pegmatitc pure. 



Je dis pour les couvertes composes de pegmatite seulement ; car les por- 

 celaines de Berlin,iur lesquelles les couleurs glacent si uniformment, ont une 

 couverte particulire, fort diffrente de celle de Svres. 



Le glac d'une couleur dpend eu grande partie de la proportion de 

 l'oxyde relativement celle du fondant avec lequel il est ml. Quand il y a 

 assez de fondant pour que la couleur glace dans les parties minces, les parties 

 o l'on emploie la couleur paisse peuvent se dtacher par cailles ; s'il n'y a 



212.. 



